advertisement

Acta metall, mater. Vol. 39, No. 6, pp. 129%1308, 1991

Printed in Great Britain. All rights reserved

0956-7151/91 $3.00 + 0.00

Copyright © 1991 Pergamon Press pie

COMPUTER SIMULATION OF T R A N S F O R M A T I O N

I N D U C E D PLASTICITY USING FINITE ELEMENT

METHOD

**N. R A M A K R I S H N A N t , H. O K A D A and S. N. ATLURI **

Computational Mechanics Center, Georgia Institute of Technology, Atlanta,

GA 30332, U.S.A.

*(Received 24 July 1990) *

Al~tract--Some important aspects associated with the transformation induced plasticity in AI:O3-ZrO2 are analyzed using a computer simulation based on Finite Element Method (FEM). These aspects include (i) an estimation of the residual stress in the second phase, arising during post fabrication cooling, which affects the critical stress for transformation, (ii) the constitutive behavior of the material during the dilatational transformation of ZrO 2 and (iii) the crack deflection due to the transformation. This simulation study was conducted for angular as well as spherical shapes of second phase particles and also for varying volume fractions of the second phase, using a master finite element mesh. Apart from this numerical experiment, analytical expressions were derived for the residual stress and the constitutive behavior, assuming spherical shape for the second phase particles. The analysis of the constitutive behavior mainly consists of an estimation of the composite modulus and of the irreversible strain due to the transformation. The comparison of t h e analytical solutions with the results obtained through the simulation shows a very good agreement. Using the simulation of crack deflection, the increase in crack surface area due to the transformation was computed, to approximately estimate the improvement in fracture toughness due to the crack deflection mechanism.

R6smn6----Quelques aspects importants de la plasticit6 induite par la transformation de AI203-ZrO 2 ont 6t6 analys6 par la methode des 61dments finis. Ces aspects sont: (i) une estimation de la contrainte residuelle en deuxidme phase nait pendant la refroidissement aprds la fabrication, ce qui influe la contrainte critique de la transformation; (ii) la lois de comportement pendant la transformation de ZrO 2 par dilatation; (iii) la deviation de la fissure ~i cause de la transformation. Cette simulation numerique ont 6t6 effectu6 pour les particules spheriques ainsi que angulaire du second phase en utilisant une malllage "m6re" des elements finis. A part cette simulation num6rique, expressions analytiques de la contraintes residuelles et de la loi du comportement ont 6t6 donn6es. La loi du comportement deriv6 consiste ~. une estimation de la module de la melange et celle de la deformation residuelle ~i cause de la transformation. Les resultats analytiques sont en bonne concordance avec celle de la simulation num6rique. En introduisant la deviation de la fissure, l'augmentation de la surface de la fissure due ~i la transformation ont 6t6 calcul6e pour obtenir une estimation de l'am61ioration de la resistance ~i la rupture ~. cause de la deviation de la fissure.

Zusammeafassung---Einige wichtige Aspekte im Zusammenhang mit der durch die Kristall- strukturaenderung bedingten Plastizitaet von AI203-ZrO 2 werden auf der Grundlage einer Finite-

Element-Formulierung untersucht. Die Ergebnisse beinhalten erstens eine Abschaetzung des Eigenspan- nungszustands in der zweiten Phase, bedingt durch die nachtraegliche Abkuehlung, zweitens die konstitutiven Beziehungen des Materials waehrend der Volumendilatation des ZrO 2 und drittens die sich daraus ergebende Ablenkung der Rissverlaufs. Die numerische Simulation wird fuer Einschluesse polygonaler und kugeliger Gestalt mit unterschiedlichen Volumenanteilen auf der Grundlage einer

Grunddiskretisierung ausgefuehrt. Unabhaengig von der numerischen Berechnung werden fuer kugelige Einschluesse analytische Berziehunge fuer die Eigenspannungen und das konstitutive Verhalten angegeben. Die Untersuchungen zum konstitutiven Verhalten umfassen im wesentlichen eine Approxi- mation der elastischen Materialdaten des Verbundmaterials und eine Schaetzung der verbleibenden

Verzerrungen nach der Kristallumwandlung. Der Vergleich zwischen den analytischen Beziehungen und den numerischen Ergebnissen zeigt eine sehr gute Uebereinstimmung. Die Berechnung der Ablenkung der Rissfront und damit der Zunahme der Rissoberflaecbe infolge der Volumenaenderung wird ausgefuehrt, um die Verbesserung der Bruchzaehigkelt als Folge der Rissablenkung naeherungsweise abschaetzen zu koennen.

SOn leave from DMRL, Kanchanbagh, Hyderabad-500258, India.

AM 39/6---R 1297

1 2 9 8 RAMAKRISHNAN et al.: COMPUTER SIMULATION OF INDUCED PLASTICITY

1. INTRODUCTION

It is well known that the fracture toughness of certain ceramic materials can be enhanced by stress induced martensitic transformation. Such an improvement in ceramic matrices with ZrO 2 as the second phase has been studied extensively in the past. Zirconia under- goes an allotropic transformation from tetragonal to monoclinic crystal structure when it is subjected to hydrostatic tensile stress above a critical level. This transformation results in a volume expansion of ZrO2 which in a constrained condition, leads to the gener- ation of compressive and shear stresses. The shear stress has only a short range effect as the sense of shear in successive twin bands is opposite to each other resulting in a significant reduction of the shear from the nucleus of transformation. On the other hand, there is no such sharp annulling effect in the case of the compressive hydrostatic stress. Therefore, invariably, majority of the investigations consider only the effect of hydrostatic stress. A comprehensive overview on this topic has been provided by Evans and Cannon [1] and a fairly detailed description is presented in Lange [2].

Essentially, three mechanisms are considered to be responsible for the transformation toughening [1] and they are constrained dilatation, microcracking and crack deflection. These are apparently not indepen- dent of each other. The first one corresponds to the stress induced dilatation of the constrained crack tip zone, generating compressive stresses which oppose the crack opening. The effect of this dilatation is further enhanced by the microcracking arising due to it. Both these mechanisms reduce the crack tip stress intensity, whereas, the contribution of the crack deflection mechanism is different, in the sense that, it creates more fracture surface that too with significant kinking.

One of the important aspects of the constrained dilatation mechanism is the nonlinear nature of the deformation at the crack tip. The linear relationship between the shear strain and the shear stress is considered to be unaffected by the transformation as the transformation induced shear stress has only a short range effect. But the constitutive relationship between the volume strain and the corresponding pressure is nonlinear as shown in Fig. 1. The segment

AB corresponds to the behavior prior to the onset of the transformation and CD corresponds to the behavior subsequent to the completion of the trans- formation. Both AB and CD are linear, with the slopes being equal to the effective bulk modulus of the composite (K,). McMeeking and Evans [3] and Budiansky, Hutchinson and Lambropoulos [4] treated the slope of BC as a constant. Nevertheless,

Budiansky et al. [4] categorized the transformation as sub-critical critical and super-critical as per the inequalities K ~ > - 4 G d 3 , K ' ~ = - 4 G d 3 and K ~ <

-4G¢/3 where K~ is the slope of BC in Fig. 1.

Hypothetically, an entire volume fraction of the second phase, in an infinite matrix, undergoing trans-

%

**C O **

Fig.

**A **

. . . . . . . B

*E *

*// *

*~v *

**D **

I. Schematic representation of the constitutive behavior. formation corresponds to the critical condition. If the critical stress for the transformation is not the same for all the particles or the transformation is only partial, the resulting condition would be sub-critical.

Also the assumption of an infinitely large matrix implicitly neglects the interaction between the par- ticles and in a finite matrix the behavior should be always sub-critical, shown as BF in Fig. 1. The present study aims at understanding the effect of the interactions on the overall nonlinear nature of the deformation, using numerical experiments. Along with this slope K~, the span of AE, which is nothing but the overall irreversible volume strain (E~) due to the transformation, also affects the nature of BC.

The aforementioned investigations [3, 4] use the fol- lowing equation to calculate E'v

F

E~=0~T (1) where 0 is the volume fraction of the second phase and *T is the transformation volume strain in the second phase. Equation (1) is valid only when the elastic constants of the matrix and the second phase are the same, whereas the method employed here allows us to assign different moduli to the matrix and the second phase. Another important aspect of this transformation, as pointed out by Becher [5], is that of the residual stress developed in the second phase particles. In A1203-ZrO2 system, as ZrO2 has a higher coefficient of thermal expansion compared to A1203, tensile residual stress develops during post fabri- cation cooling and assists the transformation. There may even be auto-transformation of the second phase during the post fabrication cooling itself, if the critical stress for transformation is lower than the residual stress. Therefore the assessment of the effects of the additives such as ceria or yttria, which are added to

AI2Oa-ZrO 2 system to alter the critical stress for transformation, needs prior estimation of the residual stress. This study makes an attempt to compute this

RAMAKRISHNAN et al.: COMPUTER SIMULATION OF INDUCED PLASTICITY 1299 residual stress with the aid of finite element method and also derive an expression for the residual stress as a function of material properties and the volume fraction of the second phase for spherical geometry.

Though the first two of the three mechanisms listed above, namely the dilatation and the microcracking, can be studied treating the two phase material as a statistically homogeneous continuum, the very nature of the crack deflection mechanism will not permit such a route. Faber and Evans [6] studied crack deflection processes in a two phase material based on the solutions suggested by Cotterel and Rice

[7] for slightly kinked cracks, but to the authors' knowledge no work has been published so far in the context of transformation toughening. A numerical simulation would be one of the choices in such cases and the present investigation makes an attempt to study the crack deflection using the finite element method.

2. SIMULATION

The simulation of transformation induced tough- ening can be carried out by a variety of numerical techniques. In this investigation Finite Element

Method (FEM) is chosen for this purpose. Being a versatile and fairly well developed numerical tech- nique, F E M appears to be ideally suitable for the simulation of microscopic deformation of any two phase structure of complex geometry. In FEM, the structure to be analyzed is subdivided into a number of small elements of regular geometry and the behavior of each element is established. Subsequently the elemental behavior is numerically integrated to obtain the overall behavior under appropriate bound- ary conditions. In this simulation we have used a master mesh comprised of constant strain triangles and quadrilaterals, as shown in Fig. 2, to generate different microscopic morphologies, by assigning the material properties of the second phase to a few elements and that of the matrix phase to the rest of the elements. Using this procedure, the shape of the second phase as well as the volume fraction could be altered easily for the purpose of the analysis. In this investigation we have considered volume fractions of 5, 10, 20 and 30% for both angular and spherical particles. To ensure random distribution of the second phase particles, they are located in such a way that, the volume fraction is the same irrespective of planar or axi-symmetry (over X or Y axis) conditions.

Essentially the F E M procedure employed rests on the following set of equations [8] which are solved incrementally with appropriate equilibrium corrections where

[K] {D} = {R}

[ K ] = ~ [ k ] and { R } = { P } + ~ { r } .

| I

(2)

(3)

Here, [K] and [k] are global and element stiffness matrices respectively, {D} is global displacement

Fig. 2. Master mesh for generating different microscopic morphologies.

1 3 0 0 matrix and {P} is nodal load matrix; [k] and {r} are given as

[k] = f,

RAMAKRISHNAN et al.: COMPUTER SIMULATION OF INDUCED PLASTICITY

**[B]"[E][B] dV (4) **

**I Analysis of residual stress **

**~lane stress condition) **

Force = 0

**{r} = fv [BIT[E] {E°} dV - fv [B]T{~r°} dV (5) **

Force = 0 where {E} = [B]{d} and {G} = [E]{E}; a and ~ arc stress and strain respectively and with the subscript

"0" they represent initial conditions; {d} is element displacement matrix; n corresponds to the number of elements. The details about these equations can be found in any standard text book on FEM. The term

{E0} includes both the thermal strains and the trans- formation strains. For plane strain condition it is given as

{E0} T = (1 + v) {~AT + e; ~AT + e; 0} (6)

**A **

**Analysis of constitutive behavior **

**(plane strain condition) **

Displacement = q and for plane stress condition

{E0} v = {=AT + e; ~AT + e; 0}. (7)

**Displacement - q **

Here v and = correspond to Poisson's ratio and coefficient of linear thermal expansion respectively;

AT is the temperature difference involved; e is one third of the dilatational transformation volume strain

(e=ET/3 in the second phase and e = 0 for the matrix). Equation (4) and (5) represent element behavior and therefore the material properties such as Young's modulus, Poisson's ratio, coefficient of thermal expansion etc can be different for different elements and depend on the material type (matrix or second phase) assigned to each element.

The entire transformation toughening process is simulated in steps. In the first step all the boundary nodes are set free except those required to be fixed to avoid rigid body modes, as shown in Fig. 3.

The temperature difference experienced by the com- posite during the post fabrication cooling process is assigned to AT in equation (7). The difference in the thermal expansion coefficients of the second phase and the matrix phase gives rise to the residual stress.

In the present case, the coefficient of thermal expan- sion of the second phase being higher than that of the matrix, the residual stress would be tensile in nature.

The computation of the residual stress is carried out in plane stress condition and not plane strain con- dition as the latter would result in unrealistic thermal stresses due to the thickness constraint. On the contrary, the simulation of the transformation is carried out in plane strain condition as the constraint condition would more appropriately represent a transforming zone.

**{a0} for the first step is initialized to zero and in the subsequent steps it is assigned stress values {a} obtained in the previous step. Once the residual stress is computed, ATis set to zero for the rest of the steps. **

Then a displacement boundary condition is imposed under plane strain condition, as shown in Fig. 3.

A search for the particle which has the highest tensile

**A **

**III Analysis of crack propagation **

**(a) without transformation **

**Displacement = q **

A

**(b) with transformation **

**Displacement - q **

**A **

Force - 0

'C F o r c e = 0

"

Fig. 3. B o u n d a r y conditions. hydrostatic stress is made. If the hydrostatic stress in that particle exceeds the critical stress required for transformation, for all the elements of that particle, e in equation (6) is assigned the value of one third of the dilatational transformation volume strain. No particle is allowed to partially undergo transform- ation as per the experimental evidence [4]. Only one particle is allowed to undergo transformation in one step. It will be improper to let all the particles, which satisfy the critical stress condition, to trans-

RAMAKRISHNAN

COMPUTER SIMULATION OF INDUCED PLASTICITY 1301 form in a single step. This is because, the transform- ation of a particle generates significant compressive stresses in its vicinity and this may preclude the transformation of the neighboring particles. There- fore, whenever a particle transforms, it becomes necessary to dedicate a numerical step to obtain the new state of equilibrium with the distribution o f the stresses introduced into the system by the trans- formed particle and then search for the next candi- date particle for transformation. This step is carried out holding the boundary nodes in their respective locations, as shown in Fig. 3. If no particle satisfies the condition for transformation at the end of this step, the tensile force on the boundary is raised in increments, by imposing incremental displacements

(refer Fig. 3) until the search for the candidate particle for transformation is successful. The afore- mentioned steps are repeated until all the particles transform. The procedure followed is provided in the form of a flow chart in Fig. 4.

There is an additional feature incorporated in the program to study the crack propagation during transformation of the particles. This feature allows a crack to be designated by two adjoining nodes of an element and automatically propagates the crack tip, depending on the conditions set for the propa- gation. In each step, a node which has the highest value of

(where r is the distance between the concerned node and the crack tip) among all the nodes connected to the crack tip node, is selected and broken into two nodes by assigning a new node number to the second node. The condition for the propagation is set based on the maximum of

and not a00 itself, in order to eliminate the effect of the mesh size. This step is followed by a renumbering scheme to keep the bandwidth as low as possible. Whenever the crack propagates in a particular step, the next step is dedicated purely to the unloading and redistribution of stresses for the new equilibrium.

**l **

**I **

**I **

I i

~

**Y **

!

N

Fig. 4. Flow chart for the simulation.

*et al.: *

3. RESULTS AND DISCUSSION

Using the simulation procedure outlined in the previous section, a number of cases was analyzed, varying the volume fraction and shape of the second phase. Volume fraction is varied from 5 to 30%.

Both angular and spherical shapes of particles were considered. Young's moduli of AI203 and ZrO2 are taken as 390 and 210 GPa respectively and the

Poisson's ratios of both the materials are taken as

0.25. The transformation volume strain in ZrO2 is assumed to be 5%. The results are categorized and presented in the following sections.

*3.1. Residual stress analysis *

The analysis of residual stresses in the second phase particles becomes particularly relevant in the case of transformation toughening of A1203-ZrO2 system as the tensile residual stresses generated in this case advance the onset of the transformation. The critical stress for the transformation, ideally, should be just above the residual stress level so that the transform- ation is triggered only while loading and not during the post fabrication cooling itself [5]. Otherwise the useful contribution of the transformation to the improvement of the fracture toughness is nullified.

The desirable critical stress can be maintained by an appropriate addition of yttria to the system which is a stabilizer of tetragonal ZrO2 [5]. An equation for the residual stress in the second phase, arising due to the mismatch of the thermal expansion coefficients of the matrix and the second phase, can be derived assuming a spherical model shown in Fig. 5. The derivation is given in Appendix A. The equation is expressed in the following form

PO" R =

(3 A~ A t) x

+ (1 - 0)--------'~m " ~ - o ) a m (8) where Act = am - % and A T = T f - Ti; subscripts m, p, f, i represent "matrix", "particle", "final" and

"initial" respectively; K and G are bulk and shear moduli of the materials; 0 is the volume fraction of the second phase. The equation derived in [9] for the residual stress in metal matrix composites, using the

Eshelby tensor, also reduces to equation (8) for the case of spherical inclusion and the equation presented in [5] becomes a special case of equation (8) for 0 = 0.

Though this equation describes the residual stress reasonably well at very low volume fractions of the second phase, its accuracy decreases with the increase of the second phase. This is basically due to neglect- ing the interaction between the spheres (Fig. 5).

To take the effect of interaction into account, the boundary condition given in Appendix A is slightly modified as following: the radial stress at the outer boundary of the sphere which was equated to zero in this derivation to represent radial stress-free bound- ary, is now equated to the negative of the hydrostatic component of the stress to take into account the equilibrium between the spheres assembled. The shear interactions are neglected here. With this modification, the equation (8) is modified to

(3AaAT) x -~ (1 -- ~ ) K m ÷ 4(1 ---q~)G (9) where 4~ = 0/2. F o r obtaining the average residual stress in the second phase using the finite element program, it is first validated by comparing the results obtained in the case of a circular matrix with a concentric circular second phase at the center under plane stress condition with the analytical solution similar to equation (8). Then the average residual stress in the second phase is obtained for various cases considered in this analysis. To adapt the result of plane stress case to three dimensional case, a modulating factor is used which is nothing but the ratio of the residual stresses calculated for spherical and circular cases. The results obtained using F E M are presented along with the analytical solutions of equations (8) and (9) in Fig. 6. The residual stresses predicted by equation (9) agree well with the modified

F E M results for spherical second phase. The residual stress in the angular particles is lower than that of the spherical ones; for a volume fraction of 30%, the difference is about 15% and this difference reduces with the reduction in the volume fraction of the second phase. The results corresponding to the angu- lar particles appear to fit the equation (8) well. But this could be because of the compensating effect of the shape factor over that of the interaction between the particles. No significant effect of the particle size

1.0

7

X

.8

RAMAKRISHNAN et al.: COMPUTER SIMULATION OF INDUCED PLASTICITY

1.2

Q

.8

L9

.4

1303

.6

.4

**• .2 **

E o z

-- a n a l y t i c a l a n g u l a r p a r t i c l e s (FEM) o s p h e r i c a l p a r t i c l e s (FEM) to

{3

4J

. 0 o

"O

- 0 . 4

- 0 . 8

**! **

**.i .2 .3 .4 **

V o l u m e f r a c t i o n o f Zr02

4.0 8.0 1 2 . 0

V o l u m e s t r a i n X IE3

1 6 . 0

Fig. 7. Constitutive behavior corresponding to two different

Normalized residual stress : 0 s / 3 A0[ A T

Fig. 6. Residual stress in the second phase particles [I-- equation I8); II--equation (9)].

(I--~c, t = 1GPa; II--¢cnt = 0.0). or its relative location could be observed. Also, no significant variation of residual stress in a particular particle could be seen even in the case of angular ones.

*3.2. Constitutive behavior o f the dilatant transform- ation toughening *

In an unconstrained material, the transformation of the second phase results in a shear strain of about 16% and a dilation of about 5%. When a particle embedded in a matrix undergoes this transformation, a number of shear bands is formed with the sense of shear in each band opposing that of the neighboring bands in an alternating fashion.

Therefore the total average shear strain arising due to the transformation is much less than 16%.

On the other hand, the sense of dilatant transform- ation strain is the same in the successive bands and therefore the total average dilatant strain in the particle is about 5% itself. It is, this aspect of the transformation made Budiansky e t a l . [4] and

McMeeking et al. [3] consider only the dilatant transformation strain neglecting the shear effects and in the present study also, the transformation shear strain is neglected.

A schematic representation of the constitutive behavior is given in Fig. 1 and its attributes are described in Section 1 along with the limitations of the earlier investigations. We have assumed the chemistry of the second phase particles to be the same and consequently the critical stress at which they transform also should be the same. The procedure for establishing the constitutive relationship is already explained in Section 2. The results are presented in

Figs 7-9. A close look at the serrated nature of the curves in these figures would reveal that each kink is similar to the neighboring one and differs only in size.

Each kink comprises of a vertical drop of hydrostatic stress followed by a linear increase of this stress with the strain and with the slope equal to the composite bulk modulus. The vertical drop is associ- ated with the compressive stresses generated by the transformed particle reducing the net far-field tensile stress. From the lowermost state of this vertical drop, the far-field stress is to be raised to just exceed the critical stress level in the next potential transforming particle and this process con- tinues. The size of the kink is dictated by the volume fraction of the second phase that undergoes trans- formation in that step. In the real situation the serrations shrink as the number of particles involved is much higher than what has been considered in the simulation, resulting in smoothing of the constitutive curve.

A comparison is made between the constitutive behaviors corresponding to two different critical stresses for transformation in Fig. 7. From the begin- ning to the ending of the transformation, the overall behavior is identical to each other, even though the n~

.8 u

1 . 2

.0

-0.4

/ "" " 'i "~ "~

~ - 0 . 8

- - a n g u l a r p a r t i c l e s

, ., / / / / / .

2.0 4.0 6.0 8.0 i 0 . 0 1 2 . 0

V o l u m e s t r a i n X IE3

Fig. 8. Effect of shape of the second phase particles on the constitutive behavior of A1203-30%ZrO 2.

**1304 RAMAKRISHNAN et al.: COMPUTER SIMULATION OF INDUCED PLASTICITY **

4.0

1.2

~ .8

.4

~ .0

-4

,0

~ --0.4

......

5% ZrO2

-.-i0% ZrO2

.-20% ZrO2

**- - **

30% Zr02

./

/

/

*/ /" *

*"~4, J / ," *

*,, *

7

X

3.0

**2.0 **

~

- - a n a l y t i c a l solns. o b u l k m o d u l u s (FEM) s h e a r m o d u l u s (FEM) o o

X n,

**-0.8 **

"--'-----.2

2.0 4.0 6.0 8.0 I 0 . 0 1 2 . 0

V o l u m e s t r a i n X I E 3

Fig. 9. Effect of volume fraction of the second phase on the constitutive behavior of A1203-ZrO 2.

.1 .2 .3

V o l u m e f r a c t i o n o f Zr02

.4

Fig. 11. Comparison of the analytically predicted composite moduli [10] with the FEM results of the present study. local serrations differ slightly implying a marginal difference in the order in which different particles transform. This aspect could possibly be due to the type of numerical operations or the type of mesh used. This indicates that the irreversible strain pro- duced during the transformation depends only on the volume fraction of the second phase and is indepen- dent of the critical stress for transformation. Another similar comparison is made in Fig. 8 to examine the difference between two materials having angular and spherical shapes of ZrO 2 keeping the volume fractions of the second phase to the same. It is found that there is no difference, as such, in the overall behavior. But there is a difference in the local serrations which is attributed to the difference in the particle size, shape and distribution. The third comparison is made to observe the difference in the effect of varying the volume fraction of the second phase and is shown in

Fig. 9. The strain softening seems to reduce with the reduction in the volume fraction. An important ob- servation made in this work is that the slope of the stress-strain curve at the beginning of the transform- ation appears to be equal to

which implies that the transformation is always sub-critical (as per the definition in [4]) and the limiting critical condition exists only at the beginning of the transformation. In

Fig. 10, the cumulative volume fraction of the second phase which has undergone transformation is plotted against the far-field volume strain. Interestingly, the relationship appears finear and also independent of the total volume fraction of the second phase.

The two parameters which mainly characterize the constitutive behavior, namely the composite modulus and the irreversible strain, estimated in this study were compared with analytical predictions too. The comparison with the composite modulus derived by

Budiansky [10] based on self consistent method is shown in Fig. 11. Okada [11] derived an expression

**.5 **

**~o .4 m **

.3

- - l i n e a r fit o f t h e F E M d a t a

,5

1 6 . 0

- - a n a l y t i c a l soln. o F E M soln.

.,.4 m

1 2 . 0 o

**8.0 **

~ .2

4.0 g .1

1.1

H

2.0 4.0 6.0 8.0

V o l u m e s t r a i n X IE3

1 0 . 0

Fig. 10. Volume fraction of the transformed ZrO 2 as a function of the volume strain for different overall volume fractions of ZrO2.

.I .2 .3

V o l u m e f r a c t i o n o f Z r 0 2

.4

Fig. 12. Comparison of the anlytically predicted irreversible strain due to transformation [11] with the FEM results of the present study.

RAMAKRISHNAN et al.: COMPUTER SIMULATION OF INDUCED PLASTICITY 1305 for the irreversible strain for the transformation which is also based on the self consistent method and is given as

*E'~ - O ' { K p K ¢ + ( I / 3 ) K p ( K m - *

*K¢{Kc - *

Kc)~}E T (10)

(1/3)(K¢ -- Kp)q~

- - ( 1 / 3 ) O ( K p - Km)qb } where q~ = (l + v~ )/(1 - vc); K is bulk modulus, v is

Poisson's ratio; 0' volume fraction of ZrO 2 trans- formed. The subscripts p, m and c correspond to

"particle", "matrix" and "composite" respectively.

The comparison of the irreversible strain estimated in the present study with the equation (10) is given in Fig. 12. Both the comparisons show an excellent matching.

*3.3. S i m u l a t i o n o f c r a c k p r o p a g a t i o n *

The actual methodology employed for simu- lating the crack propagation is already described in

Section 2. This part of the simulation aims at obtain- ing the graphic outputs of the microscopic crack morphology during the propagation of the crack so that a comparison could be made between the case involving transformation and one without. This com- parison is made for different volume fractions of the second phase and the graphic outputs are shown in

Fig. 13. One particular case of spherical particles is considered and shown in Fig. 14. In the case of crack propagation in the two phase material which does not involve transformation, the crack does not show any preference to any of the phases for propagation. It must be noted that the interface has been assumed to be perfectly coherent and therefore it does not play a role here and incorporating the effect of interfaces would be difficult in this analysis. In contrast to this case, when the transformation takes place, crack chooses to propagate in the matrix phase as the second phase generates high compressive stresses, in and around it, resulting in significant deflections of the crack path. These deflections are expected to independently contribute to the improvement in fracture toughness of the material apart from that of the dilatation and microcracking. The ratio of the crack surface area created when there is transform- ation, to that without transformation, approximately characterizes the improvement in fracture toughness due to crack deflection. But an accurate description of the crack deflection toughening would involve the characterization of the kinks also, which calls for a thorough statistical analysis. According to this investigation, the total surface area created appears to be independent of the volume fraction of the second phase when there is no transformation. On the other hand, there is an increase in the surface area created if the transformation takes place and it depends on the volume fraction. This variation is shown in Fig. 15. It can be seen that the surface area created increases rapidly with the volume fraction and below 15% of volume fraction it is nearly a constant. For a volume fraction of about 30% ZrO2, the increase in the surface area created is about 40% compared to the case without transformation. The energy release rate being proportional to the square root of the stress intensity factor, the increase in the fracture toughness in the above case can be roughly estimated to be about 20%. Accurate prediction would call for a rigorous analysis.

**4. SUMMARY **

Based on FEM, a procedure for carrying out the computer simulation of the transformation induced plastic deformation has been established.

AlzO3-ZrO2 system was chosen for the purpose of simulation. Using a master mesh, microstructural two phase geometries corresponding to different volume fractions (5 30%) as well as different shapes of particles (spherical and angular) of ZrO2 were generated ensuring a random distribution of the particles. The simulation was carried out to study the following aspects:

(1) residual stress in the ZrO2 particles arising during the post fabrication cooling due to the difference in the thermal expansion coefficients of the matrix and the second phase.

(2) constitutive behavior of the two phase system during dilatational transformation of the second phase.

(3) crack deflection due to the transformation.

Apart from these simulation studies, analytical expressions were derived to represent the residual stress in the second phase and the constitutive behav- ior, both for spherical shape of the second phase and the analytical solutions were found to agree well with the results of the simulation. Residual stress in the angular particles was found to be about 10% lower than that of the spherical ones. On the other hand, the constitutive behavior appeared to be nearly the same for both the spherical and the angular particles for an identical critical stress for transform- ation. The results of the simulation showed the irreversible strain produced due to the transform- ation to be independent of the critical stress for transformation and hence depends only on the vol- ume fraction of ZrO:. More interestingly, a plot between the cumulative fraction of the ZrO2 trans- formed and the volume strain experienced by the two phase system showed not only a linear relationship but also the transformed fraction for a given volume strain to be independent of the total volume fraction of the second phase.

With the simulation of crack propagation in the two phase system, the microscopic crack mor- phologies could be obtained in the form of graphic outputs. A comparison of the surface areas created by the propagating crack in the two phase system with transforming and non-transforming second phases was made. Though the difference in surface areas was marginal for smaller volume fractions of ZrO2, the

1 3 0 6 RAMAKRISHNAN et al.: COMPUTER SIMULATION OF INDUCED PLASTICITY

,t

**# 4 **

**4~ **

F • l

**• l "Q • **

(a) d 4 & "[1 p • t /

**. Q **

**(b) **

Volume fraction of Zr02 "- 0.05

, /

**(a) .°'J v **

**(b) **

**Volume fraction of Z r 0 2 -" 0.1 o **

(a)

(a)

(b)

Volume fraction of ZrO 2 = 0.2

(b)

Volume fraction of ZrO 2 = 0.3

Fig. 13. Crack morphologies generated by the FEM study for different overall volume fractions of angular ZrO2 (a--without transformation; b--with transformation).

RAMAKRISHNAN et al.: COMPUTER SIMULATION OF INDUCED PLASTICITY 1307 be a b o u t 20%. H o w e v e r an accurate p r e d i c t i o n o f this value w o u l d call for a m o r e rigorous statistical analysis.

Acknowledgements--The results reported herein were obtained during the course of investigation supported by the U.S. Army Research office. This support is gratefully acknowledged. Also, the authors are thankful for the valu- able discussions they had with Professor J. S. Epstein,

Georgia Institute of Technology.

**REFERENCES **

(a) 1. A. G. Evans and R. M. Cannon, Acta metall. 34, 761

(1986).

2. F. F. Lange, J. Mater. Sci. 17, 225 (1982).

*3. R. M. McMeeking and A. G. Evans, J. Am. Ceram. Soc. *

65, 242 (1982).

4. B. Budiansky, J. W. Hutchinson and J. C. Lambro- poulos, Int. J. Solids Struct. 19, 337 (1983).

5. P. F. Becher, Acta metall. 34, 1885 (1986).

6. K. T. Faber and A. G. Evans, Acta metall. 31, 565

(1983).

7. B. Cotterell and J. R. Rice, Int. J. Fract. 16, 155 (1980).

*8. R. D. Cook, Concepts and Applications o f Finite Element *

Method, 2nd edn. Wiely, New York (1981).

9. R. J. Arsenault and M. Taya, Acta metall. 35, 651

(1987).

10. B. Budiansky, J. Mech. Phys. Solids 13, 223 (1965).

1 I. H. Okada, Ph.D. thesis, Georgia Inst. of Technology

(1990).

*12. S. P. Timoshenko and J. N. Goodier, Theory o f *

Elasticity, 3rd end. McGraw-Hill, New York (1983).

**(b) **

**Volume fraction of ZrO 2 = 0.3 **

Fig. 14. Crack morphologies generated by the FEM study for spherical ZrO 2 (a--without transformation; b--with transformation).

A P P E N D I X difference increased significantly with the volume fraction. F o r a v o l u m e fraction o f 30%, this increase was a b o u t 4 0 % c o m p a r e d to a n o n - t r a n s f o r m i n g case a n d therefore the i m p r o v e m e n t in the fracture t o u g h n e s s due to crack deflection in this case m a y to

0) to

1 . 5 u m m

**~ **

0

Z

2 . 0

1 . o

2

.I .2 .3

V o l u m e f r a c t i o n o f Z r 0 2

Consider an assembly of spheres with the second phase located concentrically in each sphere as shown in Fig. 5.

It can be argued that by choosing different such spheres of varying sizes, but of the same volume fraction of the second phase, the overall volume fraction can be maintained the same. For a spherical system, the radial and tangential stresses as a function of radius from the centre is expressed as [12] m a r = C l - -

C2/r 3 (A1) mg t = C I + C J 2 r 3 (A2)

Pa r = Pa t = C 3 and the corresponding strains as mE r = CI/3Km - C2/2Gm r3 + mE t = C J 3 K m + C2/4Gm r3 + ctmAT ctmAT

(A3)

(A4)

(A5)

P e r = PE t = m a r = PO" r

C3/3K o + ctpAT (A6) where "m" and "p" correspond to matrix and particle respectively. By imposing the continuity of radial stress and the tangential strain at the interface of the second phase and the matrix as and mE t = PE t for r = b (A7&8) and also a radial stress free outer boundary mo" r = 0 for r = a the residual stress in the particle can be shown to be

(A9)

Fig. 15. The surface area created by the propagating crack as a function of volume fraction of ZrO 2 (1--without transformation; 2--with transformation).

Pa R = (3ACtAT) -~ (1

- -

*O ) K m ~ 4(1 -~O)G (AI0) where Act = ctm- ctp and volume fraction 0 = b3/a 3. *

The above derivation does not take into account the interaction between the spheres in the assembly. To incor-

1308 R A M A K R I S H N A N et al.: C O M P U T E R S I M U L A T I O N OF I N D U C E D PLASTICITY porate that effect, the pressure exerted by the neighboring spheres on the sphere o f interest need to be considered instead o f assuming a radial stress free outer boundary. This can be done by modifying equation (A9) as m0"r= - - C t for r = a ( A l l ) and with this modification the residual stress in the particle can be rewritten as

P~R = (3A~tAT) where ~b = 0/2.

**1 ~ + **

4(1 - ~b)G

**(A12) **